1058 Sitzung der pliys. -inath. Classp v. 26. Novlir. — Jlittheiliing v. 12. Ni)vbr. 



beobaclitct wurde, hatte eine Dicke von 0T3651. Das Vorliältniss der 

 Dreliung in diesem Glas zn derjenii^en in einer gleich dicken Wasser- 

 schicht ergab sich gleich 1.240. Wii-d die VERDEx'sche (konstante für 

 Wasser und Natronlicht in Winkelwerth nach Hm. Aroxs gleich 

 0.01295 ^Minuten genommen, und nimmt man das Verhältniss der 

 Di'ehung des Wassers fiii* die Linie C zu derjenigen fiii' D nach Verdet 

 gleich 0.8, so ergiebt sich als Vebdet'scIic Constante flir das benutzte 

 Glas vmd rothes Licht in Winkelniaass o'oi2 85. 



Bei den Versuchen wurde in dem Glas immer die doppelte Drehung 

 bei Stromumkelu- bestimmt, es entspricht mithin für das o''"365i dicke 



Glas ein Grad Drehung bei Sti-omwechsel einem Feld von 6391 oder 



I I 

 abgerundet von 6400 cm = gr^ sec~'. Mit dieser Zahl sind aus den in 



Glas beobachteten Drehmigen im Folgenden die absoluten Litensitäten 



des magnetischen Feldes zwischen den Polen berechnet worden. 



Die Beobachtungen. 



Die folgende Tabelle enthält die mit drei Spiegeln verschiedener 

 Dicke angestellten Beobachtungen. 



Ich bemerke dazu, dass die Maximaldi-ehung des Spiegels Nr. IQ 

 noch nicht die grösste ist, die ich überhaupt beoltachten konnte. War 

 das Sonnenlicht recht intensiv, so Hessen noch Eisenschichten hin- 

 reichend Licht füi' die Beobachtung durch, welche so dick waren, 

 dass ich eine Maximaldi-ehung von etwa 1 2 ° erhielt. 



Tabelle 1. 



Abhängigkeit der Drehung im Eisen von der Intensität 

 des magnetischen Feldes. 



Drehung in Glas 

 in Graden 



Intensität des magnetisrheii 



Feldes. 

 Dimension: ('ni~'er'sec~"' 



Dreliung in Eisen 

 in Graden 



